26 



lAidwig Ramberg 



Den vid en del av försöken med zinkelektrod uppträdande starka dendritbild- 

 ningen medförde tydligen en betydlig ändring av såväl katodens ytbeskaffenhet 

 som strömtätheten (dendriterna vuxo stmidom anda bort till diafragmat och utbredde 

 sig på detsamma). Därtill kom, att partier av dendriterna ofta lossnade från ka- 

 toden och löste sig i syran, varvid tydligen den »rent kemiska» reduktionen över- 

 lagrades över den elektrolytiska. T betraktande av dessa omständigheter torde de 

 högsta av de vid ziukkatoder erhållna värdena få anses som något osäkra (för höga). 



Då ett anförande in extenso av samtliga till flera hundratal uppgående försök 

 skulle fordra för stort utrymme, meddelas i nedanstående tabell endast ett utdrag 

 av det vunna materialet, sammanställt på så sätt, att blott de för varje ytbeliand- 

 ling av de olika katodmetallerna erhållna minimi- och maximivärdena upptagits. 

 Siffrorna i denna tabell angiva den till arsenikväte reducerade mängden arsenik 

 i av den i elektrolysapparaten införda (5.000 mg As). Det högsta vid varje me- 

 tall iakttagna värdet angives med kursivt tryckta siffror. Värdet för kvicksilver 

 liar anförts under rubriken »polerad >\ enär elektrodens ytbeskaffenhet närmast kan 

 jämföras med en polerad fast metalls; de för platina under rubriken »formerad» 

 anförda siffrorna avse, såsom förut nämnts, med platinasvart överdragen metall. 



TABELL L 

 Reduktion av arseniksyra. 



(8 amp., Ro iiiiii). 



Katod- 

 nietall 



Katodytans behandling 



smärglad 



etsad 



polerad 



formel ad 



Hg 







100.0 





Zn 





86.2— 9C 9 



67.0-82.2 





Cn I 

 Cu II 





76.0-82.8 

 832 



74.4- 74.6 



92.0— .9.9.4 



Ag* 



57.0-61.4 



59.8-66.0 



46.0 



72.6—79.4 



Pb I 

 Pb II 

 Pb III 



53.8—54.0 



48.4 

 47.4-57.8 



70.8-76.0 

 60.0—71.6 

 69.2—73.2 (SU?) 



56.8 



67.8 



64.0 

 65.2 

 74.4 



Fe 



61.6-65.S 



59.0-61.2 







Sn 



40.6— 59.C 



57.4-59.4 



85.6 





Cd 



34.0 



54.8-58.0 



39.0 





Ni 





23.2 -24.4 





27.4— 5S.0 



Pt 







2.0—5.4 



l.G—19.8 



En galvaniskt försilvrad silverelektrod gav 45.8, således ung. samma värde som en polerad. 



